704 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



oben erwähnten weißen Ausfüllungen mancher Gefäße scheinen aus einer 

 ähnlichen, aber farblosen, in größeren Klümpchen und kleineren Bruch- 

 stücken angesammelten Substanz zu bestehen i). 



Die bei Jentsch (1. c.) zusammengestellten Mitteilungen über das 

 Njabiholz geben von dessen Beschaffenheit ein etwas schwankendes Bild, 

 stimmen aber in der Bewertung dieses Holzes als eines erstklassigen 

 Materiales für die verschiedensten Zwecke überein, finden es mahagoni- 

 ähnlich, auch an das surinamische »Bulle free« erinnernd 2). Beides trifft 

 für die oben als zweifelhaftes Njabiholz beschriebene Probe nicht oder 

 kaum zu; diese zeigt nur im Mikroskope insofern eine gewisse Über- 

 einstimmung mit »Bulle tree«, als auch hier die Grundmasse aus dick- 

 und hellwandigen Fasern besteht, zu denen Markstrahlen und Strang- 

 parenchym durch ihren lebhaft rotbraunen Inhalt in sehr auffälligen 

 Gegensatz treten. Im übrigen ist die Anatomie beider Hölzer hinläng- 

 Uch verschieden, wie die aufmerksame Vergleichung ihrer Beschreibung 

 (vgl. p. 510) zeigt; hier genüge der Hinweis auf die ungleiche Art der 

 Gefäßdurchbrechung. Bei Jentsch (1. c.) wird übrigens auch das schwere 

 und harte, der fraglichen Holzprobe ganz unähnliche Wuläholz von 

 Coula edulis Baill. (siehe p, 551) zum Vergleiche herangezogen. 



12:]. Afrikanisches Birnholz. 



Nach Büsgen (1. c.) wird Njabiholz wohl auch als »Kameruner 

 Mahagoni« sowie »Afrikanisches Birnholz« bezeichnet. Bei Jentsch 

 (1. c.) ist ebenfalls auf die Ähnlichkeit mit »Afrikanischem Birnbaum« 

 hingewiesen; auch die mehrerwähnte angebliche Njabiprobe trägt neben 

 dieser Aufschrift jenen Namen. In diesen dürften sich vielleicht mehrere 

 afrikanische Holzsorten zu teilen haben 3), die sich z. T. durch auffallend 

 schöne »Musterung« der Längsschnittflächen auszeichnen (siehe Fig.- 162). 

 »Afrikanisches Birnbaumholz«, des Wiener Platzes zeigt nachfolgend be- 



4) Diese Klümpchen hinterlassen bei der Auflösung in Alkohol gleichfalls zarte 

 Häutchen, die sich mit Chlorzinkjod nur schwach röten, mit Eisenchlorid etwas 

 schwärzen und der Gefäßwand anzuhaften scheinen. Man möchte fast vermuten, daß 

 es sich um sehr dünnwandige Thyllen als Orte der Ablagerung jenes Stoffes handle, 

 doch kann die Sache hier nicht weiter verfolgt werden. Eisenchlorid färbt die Sub- 

 stanz auch bei Alkoholgegenwart nicht, verhindert ebensowenig ihre Lösung. 



2) Siehe p. 509. — Stone, 1. c, p. 148 führt Mimusops globosa Oaertn., West- 

 indien, als Stammpfianze eines »Bulletwood« an, bringt auch ein Lupenbild der Hirn- 

 fläche auf Taf. X, Fig. 83, in dem radial gereihte Gefäße, feine Markstrahlen und eine 

 zierliche Querstreifung sehr deutlich sind. 



3) Vgl. P. Krais, Gewerbl. Materialkunde, I, Hölzer, p. 239, wo auch Coula 

 edulis als eine der Stammpflanzen genannt ist. Als solche kommen echte Birnbäume 

 wie Apfelfrüchtler überhaupt nicht in Frage. 



